5^4 Mémoires de l'Académie Royale 

 retire par ies opérations du départ , ils contiennent des 

 matières étrangères, comme fer, arIenic,foufre, & autres qui 

 les rendent caflans & qui ieur donnent une couleur plus 

 rembrunie que celle du cuivre pur. 



Quoiqu'une bonne partie des fubflances étrangères foit 

 fortie des cuivres par les procédés précédens & ayent 

 pifle dans les fcories ou cralfcs, ainfi que je l'ai obfervé , 

 pendant qu'une autre partie a été entièrement brûlée & 

 détruite, il en relie encore dans les pièces de cuivre 

 relfuées. 



Ce font ces fubflances hétérogènes , ainfi qu'un peu de 

 plomb qui eft refté dans le cuivre, qu'il s'agit d'enlever par 

 le raffinage , afin de le convertir en cuivre rofette Se 

 marchand. 



Je ne m'arrêterai pas à détailler toutes les différentes mé- 

 thodes en ufage pour le raffinage du cuivre ; je dirai feulement 

 qu'elles fe réduifent à deux principales. La plus ancienne & 

 la plus ufitée fe fait dans des petits baffins ou catins , qui 

 peuvent contenir depuis 2 jufqu'à 4 quintaux de ce métal 

 mis en fufion par des charbons de bois, dont la chileur eft 

 confidérablement augmentée par le ventdedeuxfortsloufHets 

 ou d'une trompe que quelques auteurs nomment trombes. 

 Nous avons vu en Tyroi , feu M. Jars & moi, une manière 

 de raffiner le cuivre dans un catin, qui, fans contredit, 

 eft la meilleure en ce genre , en ce que le cuivre noir, au 

 lieu d'être levé à l'ordinaire en gâteaux, pafTe tout de luite 

 dans le catin du fourneau de raffinage où il eft raffiné en 

 peu de momens , ce qui fait une grande économie de 

 charbon. 



Cette manière d'opérer ne pouvant s'appliquer aux cuivres 

 qui ont pallé à la liquatiou , ce n'cfl pas ici le lieu d'en 

 parler; d'ailleurs on en verra la dt-lcription dans la fuite de 

 nos Mémoires que M. Jars, correfpondant de l'Académie, 

 va publier. 



La féconde méthode de raffiner le cuivre, qui eft la moins 



